EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE 135 



Le ferronickel Fe„Ni 



Les expériences de Hegg(^) ont montré que, pour la combinai- 

 son définie Fe Ni, l'aimantation à saturation suit exactement 

 la loi théorique donnée par l'hypothèse du champ moléculaire. 

 Ou pouvait espérer, pour cette raison, que l'aimantation ini- 

 tiale de ce corps serait particulièrement accessible à la discus- 

 sion et donnerait peut-être un indice révélant la nature du phé- 

 nomène. 



Nous sommes partis de matières premières aussi pures que 

 possible. Le nickel nous a été fourni par la « Mond Nickel C° »; 

 il consistait en petites sphères d'environ un centimètre de dia- 

 mètre, formées de couches concentriques provenant de la dé- 

 composition du nickel-carbonyle. L'analyse a donné : 



Cuivre 0,004 % 



Fer 0,04 7o 



Carbone 0,045 7o 



Silicium 0,008 7o 



Total. . . 0,097 7o 



De même nous devons le fer électrolytique à l'obligeance de 

 la « Société Le Fer » de Grenoble, il contient 



Carbone 0,004 7o 



Silicium 0,007 7o 



Soufre 0,006 7o 



Phosphore 0,011 7o 



Total. . . 0,028 7o 



Ces analyses nous ont été communiquées par les maisons qui 

 nous ont fourni les matériaux. Nous avons fondu ces matières 

 au four électrique dans les proportions théoriques et nous avons 

 obtenu un culot dont le bas était très homogène ; on a pu y 

 tailler un anneau sans soufflures. Les deux enroulements au fil 

 d'argent ont été isolés par du mica. 



') Hegg, Thèse Zurich, 1910. 



